标题：钼铁
中华人民共和国国家标准
基本信息标准号 StandardNo： GB/T 3649-2008
中文标准名称 StandardTitle in Chinese： 钼铁
英文标准名称： Ferromolybdenum
发布日期 IssuanceDate： 2008-8-5
实施日期 ExecuteDate： 2009-4-1
首次发布日期 FirstIssuance Date： 1983-5-2
标准状态 StandardState： 现行
复审确认日期 ReviewAffirmance Date： 
计划编号 Plan No： 20061201-T-605
代替国标号 ReplacedStandard： GB/T 3649-1987
被代替国标号 ReplacedStandard: 
废止时间 RevocatoryDate： 
采用国际标准号 AdoptedInternational Standard No： ISO 5452:1980
采标名称 AdoptedInternational Standard Name： 钼铁 规格和交货条件
采用程度 ApplicationDegree： MOD
采用国际标准 AdoptedInternational Standard： ISO
国际标准分类号(ICS)： 77.100
中国标准分类号(CCS)： H42
标准类别 StandardSort： 产品
标准页码 Number ofPages: 
标准价格(元) Price(￥)： 
主管部门 Governor： 中国钢铁工业协会
归口单位 TechnicalCommittees： 全国钢标准化技术委员会
起草单位 DraftingCommittee： 中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、锦州沈宏集团股份有限公司[1]1　范围本标准规定了钼铁的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、储运、标志和质量证明书。 
本标准适用于炼钢、铸造或合金材料中作为钼元素添加剂的钼铁。 2　规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 3650 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定 
GB/T 4010 铁合金化学分析用试样的采取和制备（GB/T 4010-1994，neq ISO 4552：1987） 
GB/T 5059.1 钼铁化学分析方法 8-羟基喹啉重量法测定钼量 
GB/T 5059.2 钼铁化学分析方法 孔雀绿分光光度法测定锑量 
GB/T 5059.3 钼铁化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铜量 
GB/T 5059.4 钼铁化学分析方法 极谱法测定锡量 
GB/T 5059.5-1986 钼铁化学分析方法 重量法测定硅量 
GB/T 5059.5-1986 钼铁化学分析方法 重量法测定硅量 
GB/T 5059.7-1988 钼铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量 
GB/T 5059.8-1988 钼铁化学分析方法 库仑法测定碳量 
GB/T 5059.9-1988 铁化学分析方法 红外线吸收法测定硫量 
GB/T 5059.10-1988 钼铁化学分析方法 燃烧碘酸钾滴定法测定硫量 
…… 
钼铁的国际标准(ISO5452-80)
表一：钼铁的化学成分
  钼铁的化学成分
表二：钼铁的颗粒粒度
  钼铁的颗粒粒度
钼铁是含钼量为55%-75%的铁钼二元合金。钼铁的密度约为9.0-9.5，熔点约为1750-1980度。
钼铁介绍
冶炼方法冶炼钼铁的原料主要为辉钼矿(MoS2)。冶炼前通常把钼精矿用多膛炉进行氧化焙烧，获得含硫小于0.07%的焙烧钼矿。钼铁冶炼一般采用炉外法。炉子是一个放置在砂基上的圆筒，内砌粘土砖衬，用含硅75%的硅铁和少量铝粒作还原剂。炉料一次加入炉筒后，用上部点火法冶炼。在料面上用引发剂(硝石、铝屑或镁屑)，点火后即激烈反应，然后镇静、放渣、拆除炉筒。钼铁锭先在砂窝中冷却，再送冷却间冲水冷却，最后进行破碎，精整。金属回收率为92～99%。在炼钢工业中近年广泛采用氧化钼压块代替钼铁。 
钼铁通常采用金属热法熔炼。钼铁是法定检验商品。主要产地有吉林、河北、江苏、河南、辽宁等，主要输往美国、荷兰、德国等。牌号和化学成分按GB3649—2008规定，钼铁按钼及杂质含量的不同分为三个牌号，其化学成分应符合表6-6-22的规定，如需方对表列元素有特殊要求，可由供需双方另行协商。需方要求时，可协商提供表列以外其它元素的实测数据。 
表6-6-22 钼铁化学成分指标 
牌 号 化 学 成 分 % 
Mo Si S P C Cu Sb Sn 
不 大 于 
FeMo70 65.0～75.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50 
FeMo70Cu1 65.0～75.0 2.0 0.10 0.05 0.10 1.0 
FeMo70Cu1.5 65.0～75.0 2.5 0.20 0.10 0.10 1.5 
FeMo60-A 55.0～65.0 1.0 0.10 0.04 0.10 0.50 0.04 0.04 
FeMo60-B 55.0～65.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50 0.05 0.06 
FeMo60-C 55.0～65.0 2.0 0.15 0.05 0.20 1.0 0.08 0.08 
FeMo60 ≥60.0 2.0 0.10 0.05 0.15 0.5 0.04 0.04 
FeMo55-A ≥55.0 1.0 0.10 0.08 0.20 0.5 0.05 0.06 
FeMo55-B ≥55.0 1.5 0.15 0.10 0.25 1.0 0.08 0.08物理状态产品以块状交货，块度范围为10～150mm,10 10mm以下粒度不得超过该批总重的5%，允许少量块度在一个方向最大尺寸为180mm。检验标准(1)质量检查和验收。产品的质量检查和验收应符合GB/T3650—95《铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定》的要求。 
(2)组批。产品以一炉为一批交货或由供需双方商定按炉组批时，每批产品中的最高或最低含钼量与平均试样含钼量之差不得超过3%。 
(3)取样。化学分析用试样的采取应按GB/T4010—94《铁合金化学分析用试样采取和制备》进行。 
(4)制样。化学分析用试样的制备按GB/T4010—94《铁合金化学分析用试样采取和制 备》进行。 
(5)化学分析方法。相应各元素按下列标准进行检验：GB5059?1—85 8—羟基喹啉重量法 测定钼量；GB5059.2—85孔雀绿分光光度法测定锑量；GB5059.3—85原子吸收分光光度法测定铜量；GB5059.4—88极谱法测定锡量；GB5059.5—86重量法测定硅量；GB5059.6—86钼蓝光度法测定磷量；GB5059.7—88红外线吸收法测定碳量；GB5059.8—88库仑法测定碳量；GB5059.9—88红外线吸收法测定硫量；GB5059.10—88燃烧碘酸钾滴定法测定硫量。包装、储运、标志和质量证明书(1)产品采用铁桶包装，每桶净重100kg，如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商解决 。 
(2)包装后的产品应存放于库房内，发运时要用棚车，如露天存放或敞车发运时，须用苫布盖好，严防包件内渗水或混入杂物。在储运过程中不得混批混号。 
(3)产品包装件上应涂有明显标志，包装件内应附有成品标签，标志和标签的内容应符合GB/ T3650—95的要求。 
(4)发货同时，供方应开据产品质量证明书，证明书内容应符合GB/T3650—95的要求。 
注意事项 
符合标准要求的合金具有微晶组织，断面无光泽。合金断面若有光亮的“小星点”时，表明硫含量较高。断面有光泽，“镜面闪光状”是合金中硅含量高的特征。 
该产品适用于炼钢中作为钼元素加八剂，是冶炼合金钢、工具钢、不锈钢、模具钢的添加剂，用于耐磨、耐热铸铁件生产中，广泛用于冶金建材、机械、地质等行业，并且是外贸口产品。炼铸方面技术人才较多集中在钢铁英才网。 
包装、储运：产品采用铁桶包装和袋包装，每件为50KG、100KG两种，用户有特殊要求可双方商定储运保管要防水、防潮，供方可代办托运
钼铁通常采用金属热法熔炼。钼铁是法定检验商品。主要产地有吉林、河北、江苏、河南、辽宁等，主要输往美国、荷兰、德国等。 
钼铁以块状交货，粒度规格：10~30mm，10~50mm，30~50mm。
主要用于钢铁工业及特种领域。
包装：铁桶装，每桶净重50kg，100kg和250kg，铅封桶盖。250kg铁桶的包装，每四桶固定于一木托盘上。